— 1060 — 



(Т10), (ИО) также всегда узки, плоскости же (110) и (ПО) всегда значи- 

 тельно развиты. 



Спайность совершенная параллельно |100) и несовершенная парал- 

 лельно {010} и {001 [. 



Кристаллы моноклинической разности (см. рис. 2) были получены мной 

 первый разъ изъ сильно концентрированнаго раствора, который пред- 

 варительно сильно нагр-Ьвался, а зат'Ьмъ оставлялся охлаждаться не при- 

 крытымъ. При повторныхъ опытахъ съ несколько мен'Ье концентрирован- 

 ными растворами получались кристаллы моноклиническ1е же, но н'^^сколько 

 другого облика (см. рис. 3 и 4). 



Для выяснен1я вл1ян1я температуры на образован1е разности кристал- 

 ловъ натровыхъ квасцовъ былъ поставленъ рядъ опытовъ, во-первыхъ, съ 

 холодными растворами, пересыщеи1е которыхъ происходило при комнатной 

 температур-Ь около 20^ С и ниже, и, во-вторыхъ, съ растворами нагр-Ьтыми, 

 пересыщен1е которыхъ происходило при 1" выше 20° С. 



Результаты этихъ опытовъ сводятся къ сл'Ьдующему : 



1) Если пересыш,ен1е раствора происходило при 1° приблизительно 

 ^0° С и ниже, то выпадали кристаллы правильной системы. 



2) Если пересыщен1е раствора происходило при 1° выше 20° С, то 

 вьшадали кристаллы моноклинической разности, при чемъ кристаллы типа 



I (см. рис. 2) образуются при бол1Ье высокой тем пера гур-Ь, ч&мъ типа 



II и III (см. рис. 3 и 4). Вл1яте температуры на образоваше типа II и III 

 просл-Ьдить не удалось. 



Такимъ образомъ, изъ выше описаннаго слЬдуетъ, что моноклиниче- 

 ская разность натровыхъ квасцовъ получается при бол-Ье высокой темпе- 

 ратур'Ь сравнительно съ правильной. 



8оге1 получилъ моноклиничесше кристаллы, поливая концентриро- 

 ванный растворъ натровыхъ квасцовъ абсолютнымъ спиртомъ, при чемъ мо- 

 ноклиническ1е кристаллы были расположены въ мЬст'Ь соприкосновен1я 

 спирта и раствора натровыхъ квасцовъ; дно же сосуда было покрыто кри- 

 сталлами правильной системы. Опыты производились при комнатной темпе- 

 ратуре 8 — 12 С° (въ сентябр'Ь м-Ьсяц-Ь). 8оге1; удалось получить монокли- 

 ничесше кристаллы только одинъ разъ^), хотя опыты онъ повторялъ пЬ- 

 сколько разъ при услов1яхъ, которьш по его мн'Ьн1Ю были вполн-Ь идентичны. 



1) СЬ. 8оге1: «1е пе 81118 раз рагуепи ,]и8ди'1С1 а 1ез герго11и1ге. Еп те ркдап! йапа 

 йез сопйШопз ^ие ^е сгоуа1з ^(1еп1;^^иез, ^е п'а! оЫ;епи ^ие йез спзиих еГйогезсеМз йе 8и1Га1;е 

 йе зоиЛе» (р. 62). 



